## PENGARUH PENAMBAHAN FLOOR HARDENER TERHADAP KETAHANAN AUS, KUAT TEKAN DAN HARGA SATUAN BETON
(STUDI KASUS PROYEK GEDUNG PARKIR DAN BANGSAL PERAWATAN RSUP Dr. SARDJITO)
Agus Maryoto 1 , Paulus Setyo Nugroho 1 , Fitra Arrahma 1
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Jenderal Soedirman Email agus.maryoto1971@yahoo.co.id ; paulus.nugroho@unsoed.ac.id ; fitra.arrahma@mhs.unsoed.ac.id

## ABSTRAK
Pelat  lantai  merupakan  bagian  yang  banyak  dilalui  berbagai  alat  berat  dan  kendaraan pada bangunan industri, gedung parkir, dan pergudangan. Oleh karena itu, dibutuhkan beton yang  berkualitas  baik  untuk  menghasilkan  struktur  bangunan  kuat  dan  tahan  lama.  Proses pengecoran  pelat  lantai  biasanya  banyak  terjadi  penurunan  agregat  kasar  sehingga permukaan pelat hanya tersisa agregat halus. Hal ini menyebabkan daya tahan aus dan kuat tekan  beton  menjadi  rendah.  Pengikisan  terus  menerus  permukaan  lantai  pelat  beton mengakibatkan  penurunan  dari  mutu  beton  itu  sendiri. Floor  hardener merupakan  bahan tambah  yang  bisa  digunakan  untuk  meningkatkan  ketahanan  aus  permukaan  beton. Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh floor  hardener terhadap  ketahanan  aus dan  kuat  tekan  beton.  Pengaruh  penggunaan floor  hardener juga  akan  meningkatkan  biaya satuan  untuk  pekerjaan  pelat  beton  tersebut  sehingga  faktor  biaya  juga  ditinjau  dalam penelitian ini. Dosis floor hardener yang digunakan pada beton yaitu  0, 3, 5, dan 7 kg/m 2 . Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  mengalami  peningkatan  sebesar  3.18%, nilai  abrasi  beton  turun  24.34%,  dan  semakin  tinggi  dosis floor  hardener yang  digunakan, semakin mahal pula biaya satuan pekerjaan pelat beton.
Kata Kunci : Floor hardener, Kuat Tekan, Ketahanan Aus, Biaya

## ABSTRACT
The floor plate is the part that is often passed by various heavy equipment and vehicles in  industrial  buildings,  parking  buildings,  and  warehousing.  Therefore,  good  quality concrete  is  needed  to  produce  a  strong  and  durable  building  structure.  The  process  of casting floor slabs usually occurs a lot of decrease in coarse aggregate so that the surface of the  slab  is  left  with  only  fine  aggregate.  This  causes  the  wear  resistance  and  compressive strength of concrete to be low. Continuous abrasion of the concrete slab floor surface results in a decrease in the quality of the concrete itself. Floor hardener is an additive that can be used to increase the wear resistance of concrete surfaces. This study aims to determine the effect  of  floor  hardener  on  the  wear  resistance  and  compressive  strength  of  concrete.  The effect of using floor hardener will also increase the unit cost for the concrete slab work so that the cost factor is also reviewed in this study. The floor hardener doses used in concrete are  0,  3,  5,  and  7  kg/m2.  The  test  results  show  that the  compressive  strength  increased  by 3.18%, the concrete abrasion value decreased by 24.34%, and the higher the dose of floor hardener used, the more expensive the unit cost of the concrete slab work.
Key words : Floor hardener, Compressive Strength, Wear Resistance, Unit Cost

## 1. PENDAHULUAN
Pelat lantai merupakan bagian yang banyak dilalui  berbagai  alat  berat  dan  kendaraan  pada bangunan industri, gedung parkir, dan pergudangan.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  beton dengan material yang berkualitas baik agar dapat menghasilkan  struktur  bangunan  yang  kuat  dan tahan  lama.  Pada  saat  dilakukannya  pengecoran pelat  lantai,  banyak  terjadi  penurunan  agregat kasar  ke  bagian  dasar  pelat  lantai  dimana menyebabkan  permukaan  pelat  lantai  hanya
tersisa  agregat  halus.  Menurut  (Wijono  & Ongko.  2013)  pelat  lantai  akan  dilalui  oleh beban-beban  berat  yang  akan  mengakibatkan gesekan pada permukaan pelat dan menimbulkan  banyak  debu  dan  kotoran  yang nantinya akan mengganggu kebersihan bangunan.  Permukaan  beton  yang  banyak  terisi oleh agregat halus akan lebih mudah terkikis dan menciptakan  debu  yang  cukup  tinggi  karena ketahanan  aus  beton  yang  tidak  cukup  kuat dalam  menahan  gesekan.  Pengikisan  terus
Parkir dan Bangsal Perawatan RSUP dr. Sardjito)
menerus  mengakibatkan  penurunan  dari  mutu beton itu sendiri.
Dengan  adanya  perkembangan  teknologi yang  terus  meningkat  dalam  dunia  konstruksi, diciptakanlah  berbagai  solusi  untuk  mengatasi masalah  yang  ada  sebelumnya.  Mengingat permasalahan  permukaan  beton  yang  tidak cukup  kuat  dalam  memperkecil  gesekan  yang akan  mengakibatkan  abrasi  permukaan  beton yang  cukup  tinggi,  sehingga  diciptakanlah material  untuk  memperkuat  permukaan  lantai beton  terhadap  gesekan  dan  mencegah  lantai agar tidak menimbulkan debu dan kotoran yang disebut  dengan  istilah  “ Floor  hardener ” (Wijono  &  Ongko  2013). Floor  hardener atau biasa  dikenal  pengeras  lantai  beton  ini  hadir dalam  dua  bentuk,  yaitu  dalam  bentuk  cairan dan  juga  bentuk  bubuk  yang  bisa  langsung disebar.
Floor  hardener sendiri  merupakan  suatu bahan  berbentuk  bubuk  campuran  yang  disebar dengan cara ditaburkan di atas permukaan beton segar,  yang  akan  mengering  dan  membentuk lapisan  tipis  yang  keras,  padat,  dan  menyatu dengan beton yang akan menciptakan ketahanan yang  baik  terhadap  gesekan  dan  tumbukan  dari alat-alat  berat  dan  kendaraan  di  atasnya. Pemilihan floor  hardener sendiri  tidak  seperti bahan  tambah  lainnya,  yang  direkatkan  dengan lem  tambahan  dimana  membuat  tidak  menyatu dengan  beton  sehingga  seringkali  terpisah  dari bagian  beton.  Pengaplikasian floor  hardener sendiri  berada  pada  permukaan  beton  basah dengan  cara  ditaburkan  secara  merata  hingga menutup permukaan beton, biarkan hingga hasil tabur  basah  karena  mengambil  air  sisa  beton  di bawah.  apabila  beton  dasar  sudah  cukup  kuat sehingga  mampu  menahan  beban  di  atasnya, lakukan penggosokan secara hati-hati.
Pengaplikasian floor
hardener
menyesuaikan  dari  kebutuhan  lalu  lintas kendaraan  yang  melewatinya.  Semakin  tinggi mobilitas, gesekan yang terjadi antara permukaan  dengan  benda  bergerak  diatasnya akan  semakin  sering,  sehingga  kebutuhan penggunaan floor  hardener dapat  disesuaikan dengan  yang  direncanakan.  Konsentrasi  bahan kimia mempunyai dampak teknis dan juga biaya dalam  pekerjaannya.  Berdasarkan  Hand  Book dari floor  hardener MU-700  PT  Cipta  Mortar Utama,  daya  sebar  dari floor  hardener sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
a. Kurang lebih 8 m 2 /sak (3 kg/m 2 ) untuk low traffic .
b. Kurang  lebih  5  m 2 /sak  (5  kg/m 2 )  untuk middle traffic.
c. Kurang  lebih  3.5  m 2 /sak  (7  kg/m 2 )  untuk high traffic.
Namun, aplikasi dari floor hardener sendiri perlu  diuji,  yaitu  apakah  dengan  penambahan floor  hardener dapat  meningkatkan  nilai  kuat tekan  dan  ketahanan  aus  beton.  Kemudian, Mengingat floor  hardener merupakan  bahan tambah,  yang  boleh  digunakan  atau  tidak, sehingga  biaya  dari  penggunaan floor  hardener ini  perlu  diperhitungkan.      Sehingga  diperlukan beberapa  riset  untuk  memastikan  hal  tersebut. Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  maka  penulis tertarik  untuk  mengadakan  studi  tugas  akhir dengan  judul:  “Pengaruh  Penambahan Floor hardener Terhadap  Biaya,  Kuat  Tekan,  dan
Ketahanan Aus
Beton pada Proyek
Pembangunan  Gedung  Parkir  dan  Bangsal Perawatan RSUP Dr. Sardjito”.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  penggunaan floor  hardener terhadap biaya,  nilai  kuat  tekan,  dan  nilai  ketahanan  aus beton.  Metode  yang  akan  digunakan  adalah metode eksperimen ( Experimental research ) dan juga  perbandingan AHS floor  hardener dan tanpa floor  hardener .  Dalam  pengujian  dan penelitian  ini,  akan  digunakan  empat  variasi, yaitu  penambahan floor  hardener untuk low traffic,  middle  traffic,  high  traffic dan  tanpa floor hardener .
Pengujian  meliputi  perbandingan  AHS floor hardener , uji kuat tekan, dan uji ketahanan aus  permukaan  beton.  Hasil  olah  data  dan  uji yang didapat akan dibandingkan dengan hasil uji dari  beton  normal.  Pembuatan  semua  sampel benda uji, menggunakan beton yang sama, yaitu beton ready mix .

## 2. METODE PENELITIAN
Untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan dalam  suatu  penelitian,  maka  diperlukannya metode  penelitian.  Dalam  penelitian  sendiri dibutuhkannya  beberapa  teori  untuk  membantu memilih  salah  satu  metode  yang  relevan terhadap  permasalahan  yang  diajukan.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  eksperimental  yang  bertujuan  untuk mencari  pengaruh floor  hardener terhadap  kuat tekan  beton  dan  ketahan  aus  permukaan  beton dari  variasi low traffic , middle traffic ,  dan high traffic .
Dalam penelitian ini dilakukan juga analisis pengaruh floor hardener terhadap analisis harga satuannya.  Urutan  dalam  metode  penelitian  ini dimulai dari persiapan penelitian sampai analisis data dan cara pengambilan keputusan menggunakan  hasil  penelitian  yang  dikuatkan
oleh penelitian - penelitian sebelumnya.
Pengujian semua benda uji dilakukan pada umur 28 hari.

## 2.1 Bahan, Benda Uji Penelitian, dan Pengujian

## 2.1.1 Dry shake floor hardener
Ketebalan  dari  lapisan floor  hardener berkisar  antara  1-3  mm.  Ketebalan  tersebut ditentukan  dengan  banyaknya  serbuk  yang ditaburkan atau disebarkan. Semakin banyak/berat floor  hardener yang  ditebar  akan semakin  tebal  pula  lapisan  dari floor  hardener . Penelitian  ini  menggunakan Floor  hardener untuk pelapis permukaan beton. Floor hardener yang  digunakan  adalah floor  hardener tipe bubuk  dari  Mortar  utama  MU-700.  Berikut adalah Floor  hardener yang  digunakan  dalam penelitian  ini  seperti  pada  Gambar  1  di  bawah ini.

## Gambar 1 Floor hardener MU-700
Tabel 1 Jumlah kebutuhan floor hardener dalam masing- masing benda uji
Keterangan:
BN = Beton normal tanpa floor hardener BFH = Beton dengan variasi high floor hardener BFM = Beton dengan variasi medium floor hardener
BFL = Beton dengan variasi low floor hardener

## 2.1.2 Beton Ready Mix
Menurut  SNI  4433:2016  beton ready  mix merupakan  beton  yang  dicampur  dalam  suatu mesin  pengaduk  ( batching  plant) atau  dalam truk  pengaduk  ( truck  mixer ),  dan  diserahkan kepada  konsumen  beton  dalam  keadaan  segar. Beton  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah beton dengan mutu 30 MPa. Beton yang
digunakan  merupakan ready  mix dari  PT  SCG Indonesia.  Rancangan  campuran  beton  mutu  30 MPa  menggunakan  semen  sebanyak  410  kg, batu  pecah  =  850  kg,  pasir  =  950  kg,  air  =  190 kg,  dan retarder =  0.3  %  dari  berat  semen dengan nilai slump 14±2 cm.

## 2.1.3 Benda Uji
Dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui hasil dari uji kuat tekan beton dan uji ketahanan aus dari beton yang permukaannya dilapisi floor hardener dengan  tiga  variasi  yang  berbeda, maka  dibutuhkannya  benda  uji  atau  sampel sebanyak 24 buah benda uji. Pengujian benda uji akan  dilaksanakan  di  laboratorium  terdekat dengan  lokasi  pembuatan,  yaitu  laboratorium bahan bangunan Universitas Gadjah Mada.
Tabel 2 Jumlah Benda Uji yang Digunakan
Gambar 2 Dimensi Benda Uji Kuat Tekan Beton
Gambar 3 Dimensi Benda Uji Ketahanan Aus

## 2.1.4 Uji Kuat Tekan Beton
Kuat  tekan  beton  merupakan  besarnya beban  per  satuan  luas,  yang  mengakibatkan benda  uji  beton  hancur  bila  diberikan  beban dengan gaya tekan tertentu, yang dihasilkan oleh mesin  tekan.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk menentukan  kuat  tekan  ( compressive  strength ) beton  dimana  pengujian  akan  menggunakan Compression  Testing  Machine ( CTM ).  Cara pengujian  untuk  pelaksanaan  pengujian  kuat tekan beton mengacu pada SNI 2493:2011.
Menurut  SNI  2493:2011,  Perhitungan  kuat tekan beton sendiri dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini:
Kuat tekan beton = 𝑃 𝐴 (kg/cm 2 )
Keterangan: P = Beban maksimum (kg) A = Luas penampang (cm 2 )

## 2.1.4 Uji Ketahanan Aus Beton
Berdasarkan  SNI  03-6428-2000  ketahanan aus  beton  merupakan  ketahanan  beton  terhadap abrasi.  Ketahanan  aus  beton  didapatkan  dengan menggunakan  metode  pengujian  ketahanan abrasi permukaan beton dengan metode pemotongan  berputar.  Metode  ini  memberikan indikasi  ketahanan  relatif  terhadap  keausan beton  berdasarkan  hasil  bor  inti  atau  yang dicetak.
Perhitungan  ketahanan  aus  /  abrasi  beton menggunakan rumus dibawah ini:
Ketahanan aus = 𝑎 𝑥 10 𝐵𝐽 𝑥 𝐼 𝑥 𝑤 Keterangan:
BJ = Berat jenis lapisan kepala rata rata I = Luas permukaan bidang aus (cm 2 ) W = Durasi pengausan (menit) A = Selisih berat benda uji setelah dan sebelum dilakukan pengausan ( gr ).

## 2.1.4 Analisis Harga Satuan Pekerjaan Floor hardener
Untuk menghitung rencana anggaran biaya, tentunya  membutuhkan  analisis  harga  satuan pekerjaan  (AHSP).  AHSP  yang  akan  dibuat dalam  penelitian  ini  adalah  AHSP  untuk pemasangan  1  m2 floor  hardener dari  3  jenis, baik  itu low , middle ,  dan high .  Harga  satuan yang  digunakan  adalah  Keputusan  Bupati Sleman  tentang  Standar  Harga  Satuan  Barang dan  Jasa  tahun  2021  dan  koefisien  yang digunakan  mengacu  pada  SNI  7395:2008 tentang  tata  cara  Perhitungan  Harga  Satuan Pekerjaan  Penutup  Lantai  dan  Dinding  untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan perumahan.

## 2.2 Tempat dan waktu penelitian
Lokasi  pembuatan  benda  uji  dilaksanakan di  proyek  gedung  parkir  dan  bangsal  perawatan RSUP  Dr.  Sardjito.  Lokasi  pengujian  dilakukan di  Laboratorium  Bahan  Bangunan  Departemen Teknik  Sipil  dan  Lingkungan  Universitas Gadjah Mada.

## 2.3 Proses Penelitian
Tahap penelitian dimulai dengan melakukan  studi  literatur.  Alat  dan  bahan disiapkan  setelah  mengetahui  jenis-jenisnya diperlukan  dalam  eksperimen.  Setelah  itu,
dilakukan  pembuatan  benda  uji  yang  akan digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan floor hardener pada beton. Analisis terhadapa  benda  uji  dilakukan  setelah  hasil pengujian selesai dilakukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  uji  kuat  tekan,  ketahanan  aus,  dan analisis  harga  satuan  pekerjaan floor  hardener dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.
Tabel 3 Hasil Uji dan Analisis
Kode Sampel Beton Jenis Uji Analisis Kuat Tekan (MPa) Abrasi (mm/menit) AHSP BFH-01 31.21 0.0324 Rp 66,221 BFH-02 31.13 0.0334 BFH-03 30.92 0.0351 BFM-01 30.95 0.0411 Rp 57,021 BFM-02 30.84 0.0453 BFM-03 30.71 0.0432 BFL-01 30.43 0.0498 Rp 47,821 BFL-02 30.33 0.0503 BFL-03 30.70 0.0511 BN-01 29.93 0.05347 Rp 0 BN-02 29.40 0.0563 BN-03 30.23 0.0584
Hasil  uji  kuat  tekan  dan  abrasi  yang  ada pada  Tabel  3  merupakan  hasil  hipotesis  untuk hasil  uji  mendatang.  Hipotesis  ini  mengacu penelitian  terdahulu  oleh  (Maryoto  2009). Terkait AHSP floor hardener dihitung berdasarkan harga satuan tenaga kerja dan bahan dari  keputusan  Bupati  Sleman    (Sleman  2021) dan  juga  hasil  pengamatan  langsung  di lapangan.

## 3.1 Kuat Tekan
Kuat tekan beton meningkat dengan adanya penambahan floor  hardener .  Semakin  banyak floor hardener yang ditambahkan, semakin kuat pula  kuat  tekan  yang  dihasilkan.  Hal  ini disebabkan  oleh  adanya  reaksi  lanjutan  antara beton dengan floor hardener dalam memperkuat mutu  beton.  Salah  satu  material  penyusun penyusun floor hardener adalah pasir silika atau kuarsa  yang  digunakan  untuk  pembuatan membran.  Nilai  maksimum  kuat  tekan  beton pada  beton  dengan  tambahan floor  hardener diperoleh  pada  beton  dengan  campuran floor hardener high atau 7 kg/m 2 .
Gambar 4 Perilaku Kuat Tekan
Sumber : Hasil pengujian, 2021
Penambahan  jumlah floor  hardener yang berbeda  baik  dari  variasi low , middle ,  dan high memiliki  pengaruh  yang  berbeda  pula.  Beton dengan penambahan variasi floor hardener high memiliki  kuat  tekan  lebih  tinggi  dari  medium dan  juga high .  Berdasarkan  gambar  5, penambahan floor hardener mempunyai kecenderungan meningkatkan kuat tekan beton.

## 3.2 Ketahanan Aus
Ketahanan  aus  beton  yang  bertambah  dengan penambahan  tiga  variasi floor  hardener ,  baik dari low (3 kg/m 2 ), middle (5 kg/m 2 ), dan high (7 kg/m 2 ) diperlihatkan pada Gambar 5.
Gambar 5 Ketahanan Aus Beton Sumber : Hasil pengujian, 2021
Berdasarkan  Gambar  6  menunjukkan  nilai ketahanan  aus  beton  yang  bertambah  dengan penambahan  tiga  variasi floor  hardener ,  baik dari low (3 kg/m 2 ), middle (5 kg/m 2 ), dan high (7 kg/m 2 ).  Beton  yang  diberi  bahan  tambah floor hardener menunjukan  nilai  abrasi  menurun bersamaan dengan penambahan besar kadar dari floor  hardener .  Nilai  maksimum  ketahanan  aus beton  terdapat  pada  beton  dengan  substitusi floor  hardener sebanyak  7  kg/m 2 besar  0.0324, 0.0334,  dan  0.0351  (mm/menit)  atau  dengan nilai  rata-rata  0.0336  (mm/menit).  Hal  ini disebabkan  oleh  permukaan  beton  yang  dilapisi atau  ditaburkan floor  hardener dimana  pada floor  hardener terdapat  kandungan emery.
Emery merupakan  salah  satu  jenis  batu  yang sangat  keras  yang  digunakan  untuk  pembuatan bubuk bubuk kasar yang memperkuat
permukaan.  Hal  ini  didukung  oleh  hasil beberapa  penelitian  sebelumnya.  Penambahan floor  hardener ini  dibutuhkan  pada  beton sehingga  beton  dengan  bahan  tambah floor hardener lebih  tahan  abrasi  dibandingkan dengan beton normal.

## 3.3 AHSP Floor hardener
Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan floor hardener dimulai  dengan  mencari  harga  satuan tenaga  kerja  berdasarkan  lokasi  daerah  proyek, yaitu kabupaten sleman. Harga satuan bahan dan peralatan diambil berdasarkan pengamatan yang ada  pada  lapangan  dan  juga  harga  yang diberikan  oleh  supplier floor  hardener proyek. AHSP  dibuat  menyesuaikan  dengan  variasi  dari floor hardener yaitu high , middle , dan low yang dapat dilihat pada Gambar 7, 8, dan 9.
Berdasarkan  (Lamp.  Permen  PUPR.  2016) disebutkan bahwa persentase yang bisa digunakan  dalam  AHSP  maksimal  adalah  15%. Nilai AHSP variasi high lebih mahal dari middle dan low ,  dikarenakan  kebutuhan  bahan  yang berbeda  atau  agar  lebih  jelas  dapat  dilihat  pada grafik Gambar 6.
Tabel 4 AHSP Floor hardener dosis 7 kg/m 2
Tabel 5 AHSP Floor hardener dosis 5 kg/m 2 No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) A TENAGA Pekerja L.01 OH 0.12 Rp   100,000.00   Rp   12,000.00 Tukang batu L.02 OH 0.12 Rp   115,000.00   Rp   13,800.00 Kepala tukang L.03 OH 0.012 Rp   125,000.00   Rp     1,500.00 Mandor L.04 OH 0.006 Rp   130,000.00   Rp        780.00 Rp   28,080.00
B BAHAN Floor harderner Kg 7.00 Rp       4,000.00   Rp   28,000.00 Rp   28,000.00 C PERALATAN Alat Bantu ls 1 Rp       1,503.60   Rp     1,503.60 Rp     1,503.60 D Rp   57,583.60
E Rp     8,637.54 F Rp66,221.14 JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Jumlah (A+B+C) Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah
Harga (Rp) A TENAGA Pekerja L.01 OH 0.12 Rp   100,000.00   Rp   12,000.00 Tukang batu L.02 OH 0.12 Rp   115,000.00   Rp   13,800.00 Kepala tukang L.03 OH 0.01 Rp   125,000.00   Rp     1,500.00
Mandor L.04 OH 0.01 Rp   130,000.00   Rp        780.00
Rp   28,080.00
B BAHAN Floor harderner Kg 5.00 Rp       4,000.00   Rp   20,000.00 Rp   20,000.00 C PERALATAN Alat Bantu ls 1 Rp       1,503.60   Rp     1,503.60
Rp     1,503.60 D Rp   49,583.60
E Rp     7,437.54 F Rp57,021.14 Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Jumlah (A+B+C)
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
Tabel 6 AHSP Floor hardener dosis 3 kg/m 2
Gambar 6 AHSP Pekerjaan Floor hardener Sumber : Hasil pengujian, 2021
Biaya  yang  dibutuhkan  ditentukan  oleh banyak  faktor,  baik  dari  waktu,  spesifikasi, volume,  dan  juga  lokasi.  Dalam  AHSP floor hardener ,  kebutuhan  bahan  yang  bervariasi membuat  adanya  perbedaan  dari  AHSP  yang dihasilkan.  Sehingga  AHSP  untuk  variasi floor hardener high lebih mahal dibandingkan dengan penambahan floor  hardener middle dan  juga low .

## 4. KESIMPULAN
Penambahan Floor  hardener dengan  dosis 3,  5  dan  7  kg/m 2 pada  beton  meningkatkan kualitas beton. Kuat tekan mengalami peningkatan  sebesar  3.18%,  nilai  abrasi  beton turun  24.34%  pada  dosis  floorhardener  7  kg/m 2 dibandingkan dengan beton normal tanpa  bahan tambah floor hardener .
Berdasarkan  simpulan  tersebut,  penulis merekomendasikan  bahwa  beton  dengan floor hardener bisa  dibuat  dari  beton  mutu  30  MPa dengan  variasi  penambahan  menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga pertimbangan biaya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Rasa  terima  kasih  kami  sampaikan  kepada tim  proyek  pembangunan  Gedung  Parkir  dan Bangsal Perawatan  RSUP Dr. Sardjito serta tim laboratorium  Teknik  Sipil  UGM  yang  telah membantu  dalam  pengujian  kuat  tekan  dan abrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Maryoto,  Agus.  (2009).  Penurunan  Nilai Absorbsi  Dan  Abrasi  Beton  dengan Penambahan Calcium Stearate dan Fly Ash. : 1–5.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  Republik  Indonesia.  (2016).  Lamp. Kementerian PUPR.
Sleman,  Keputusan  Bupati.  (2021).  Bupati Sleman.
Wijono,  Leonardo  Krisnanto,  Gerry  Febrian Ongko,  Prasetio  Sudjarwo,  and  Januar Buntoro.  2013.  Macam-Macam Floor hardener Dengan Kinerjanya. : 1–8.
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) A TENAGA Pekerja L.01 OH 0.12 Rp   100,000.00   Rp   12,000.00 Tukang batu L.02 OH 0.12 Rp   115,000.00   Rp   13,800.00 Kepala tukang L.03 OH 0.01 Rp   125,000.00   Rp     1,500.00 Mandor L.04 OH 0.01 Rp   130,000.00   Rp        780.00 Rp   28,080.00
B BAHAN Floor harderner Kg 3.00 Rp       4,000.00   Rp   12,000.00
Rp   12,000.00
C PERALATAN Alat Bantu ls 1 Rp       1,503.60   Rp     1,503.60 Rp     1,503.60
D Rp   41,583.60 E Rp     6,237.54
F Rp47,821.14 Harga Satuan Pekerjaan (D+E) JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH HARGA BAHAN JUMLAH HARGA ALAT Jumlah (A+B+C) Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum)